290 
Y. Schumoff-Deleano, 
Synthetische Versuche zur Pyroxengruppe. 
Von Vera Schumoff-Deleano (Wien). 
Mit 3 Textfiguren. 
In dem II. Band des Handbuches der Mineralchemie hat 
C. Doelter auf p. 533 eine dankenswerte Zusammenstellung von 
Pyroxenanalysen gegeben 1 . Es ergibt sich, daß unter 300 Ana- 
lysen kaum 20 existieren, die einen Tonerdegehalt von mehr als 
10 % besitzen. Am reichsten an Tonerde sind die alkalireichen 
Pyroxene (bis 1 0 % Alkali), da in ihnen das Silikat Na Al Si 2 0 6 
enthalten ist. Ähnliches gilt für das Eisensesquioxyd. Abgesehen 
von den ä g i r i n haltigen Pyroxenen, die auch Alkali (NaFeSi 2 0 6 ) 
enthalten, ist der Gehalt an Fe 2 0 3 zumeist ein geringer. In den 
alkalihaltigen Augiten wird der Gehalt von 17 % erreicht, während 
die alkalifreien Pyroxene nur 8 — 12 % Fe 2 0 3 aufnehmen können. 
Eine andere Frage ist die, ob großer Tonerdegehalt neben 
großem Eisengehalt möglich ist. C. Doelter berechnete die Ana- 
lysen und fand, daß nur in den seltensten Fällen ein hoher 
Gehalt beider Sesquioxyde vorkommt. In einem Augit der Vulkane 
von Cap Verden fand C. Doelter z. B. neben 16,97% Tonerde 
15,37% Eisenoxyd. Im allgemeinen zeigen Pyroxene mit sehr 
hohe m Tonerdegehalt einen niedrigeren Gehalt an Eisenoxyd 
und umgekehrt. 
Einige wenige Diopside existieren, die vollständig Fe-frei sind; 
ihr Tonerdegehalt reicht bis etwa 7% (Augite von Bathurst 
und Amity, New York). Der von C. Doelter analysierte Augit 
von Praya (Cap Verden) enthält mit 14,01% A1 2 0 3 nur 2% 
Fe 2 0 3 2 ; umgekehrt enthält der von A. Knop analysierte Augit 
aus dem Phonolith von Oberschaffhausen neben 13,23% Fe 2 0 3 
nur 0,53 % A1 2 0 3 . 
C. Doelter hält es für möglich, die Tonerdeaugite als der Formel 
n(CaMgSi 2 0 6 ) . A1 2 0 3 entsprechend aufzufassen 3 . E. Fixer stellte 
Mischungen von Diopsid mit Al 2 0 3 und Fe 2 0 3 her und erhielt 
homogene Schmelzen bis etwa 10 % A1 2 0 3 4 . ,G* Tschermak 5 hatte 
auf Grund der Analysen von Rammelsberg die Ansicht ausge- 
sprochen, daß der tonerdehaltige Augit als Mischkristall von 
Ca (Mg, Fe, Mn) Si 2 0 6 (Diopsid in weiterem Sinne) und des hypo- 
thetischen Silikates (Mg, Fe, Mn) (Al, Fe) 2 Si 0 6 aufzufassen sei. 
1 C. Doelter, Handbuch der Mineralchemie. 2. 4. 533. 
2 C. Doelter, Tscherm. Min.-petr. Mitt. 5. 230. (1883.) 
3 C. Doelter, Handbuch der Mineralchemie. 2. 586. 
4 E. Fixer, ebenda. 586. 
5 G. Tschermak, Min. Mitt. 1871. 30. — Beilage des Jahrb. k. k. 
geol. R.A. 21. 
